182 Memorias de la Sociedad Científica 



cristalizar el nitrato de plata, disuélvanse estos cristales eh 

 agua limpia y échese bastante mercurio para reducir y amal- 

 gamar la plata, lávese en seguida esta amalgama con agua y 

 exprímase en un lienzo para quitar el exceso de mercurio, 

 y con la amalgama que queda en el lienzo, frótense por medio 

 de un lienzo grueso los lugares de la placa que tengan que 

 platearse de nuevo. 



Para preparar la placa, se limpia su superficie como ya 

 hemos indicado, con una mezcla de sosa cáustica y sal amo- 

 níaco, en seguida se lava con agua, y se le aplica con una bro- 

 cha suave la solución de cianuro de potasio, refregándola en 

 seguida con mercurio que contenga amalgama de sodium. 



En la batería, para recoger una onza de oro, se necesita de 

 una onza de mercurio, pero si el oro es sumamente fino es 

 conveniente el empleo de un poco más de mercurio; cuando 

 las partículas de amalgama que pasan al través de la tela es- 

 tán muy resecas, se necesita agregar un poco más de mercu- 

 rio; si sucede lo conlrario, se disminuye la cantidad; á las pla- 

 cas se les dá el baño de mercurio cada seis ó doce horas, te- 

 niendo cuidado de observar el aspecto de la amalgama, para 

 que no esté ni muy reseca ni muy líquida. 



Únicamente el oro nativo es el que se amalgama sobre las 

 placas, pues el que está en combinación con las piritas y demás 

 sulfures, pasa sobre las placas junto con las lamas. 



Cuando el oro es grueso y que las placas han estado bien 

 preparadas, puede recogerse hasta el 60 por ciento del oro: 

 cuando se encuentra en partículas muy delgadas y mezcladas 

 con sulfures y minerales de plata, se recoge solamente el 40 

 por ciento. 



Cuando se ve que las placas han recogido bastante oro, se 

 raspan con cepillos gruesos para recoger el amalgama de oro, 

 y si ésta está muy adherida se echan chorros de vapor para 

 ablandarla. 



Se levantan los mazos, se secan los dados de la batería, se 



